126 



Legierimgen 



An der Oberflache sammelt sich eine leichtere 

 Schicht an, welche aus ungefahr 97% Zi nk und 

 3% Blei besteht und die Hauptmenge des Silbers 

 enthalt. Dieses wurdc sozusagen ,,ausgeathert". 



900 

 800 

 700 

 600 

 500 

 400 



E 

 01 



Vollstandiqe Mischbarkeit 



Partielle 

 Mischbarkeit 



900 

 800 

 700 

 600 

 500 

 400 



10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % Pb. 

 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Zn. 



Fig. 1. 



5. Die Erstarrung der Metallschmelzen 

 (vgl. die Artikel Ag gr eg at zu stands" und 

 ,,Chemisches Gleichgewicht"). In wel- 

 cher Weise vollzicht sich der Uebergang eines 

 fliissigen MetaUgemischs in den festen Zu- 

 stand? Geschieht dies bei konstanter Teni- 

 peratur? Haben die ausfallenden Kristalle 

 die Zusammensetzung der Schmelze? 1st 

 die erstarrte Legiernng homogen? 



Die Erf aiming lehrt, dafi dies alles meistens 

 nicht der Fall ist, die Erstarrung findet 

 meistens iiber ein Temperaturintervall 

 statt, die ausfallenden Kristalle haben nicht 

 die Zusammensetzung der Schmelze und 

 ein Schliff der erstarrten Legierung zeigt 

 unter dem Mikroskop - - eventuell nach Be- 

 handlung mit geeigneten Chemikalien meist 

 ein Bild wie etwa Granit, ein Konglomerat 

 von verschiedenartigen Gefugebildnern. 



regelmaBiger Abfall der Temperatur statt- 

 findet, dann einige Zeit lang Temperatur- 

 konstanz eintritt, bis alles erstarrt ist, und 

 zum SchluB wieder ein regelmaBiges Sinken 

 des Thermometers mit etwas veranderter 

 Geschwindigkeit zu beobachten ist. 



Dieser Fall wird bei Legierungen, wie er- 

 wahnt, nur ausnahmsweise angetroffen, in 

 der Reg el erfolgt die Abkiihlung nach den 

 Typen I und II des Diagramras Figur 2. 



Typus I. Bei einer bestimmten Teraperatur 

 andert sich die Geschwindigkeit der Abkiihlung. 

 Knickpunkt. Bei einer tieferen Temperatur 

 findet einige Zeit lang Konstanz statt. Halte- 

 punkt. 



Typus II. Es findet zweimal eine Geschwin- 

 digkeitsandeiung statt. Es tret en nur zwei 

 Knickpunkt e auf. 



Die Lage der Knickpunkte in Typus I 

 und II zeigt sich von der Konzentration ab- 

 hangig. Die Lage des Haltepunkts in Typus I 

 ist bei alien Mischungen dieselbe. 



Tragt man die thermischen Befunde, 

 Knick- und Haltepunkte, einer Legierungs- 

 reihe, die bei alien Konzentrationen nach dem 

 Typus I erstarrt, in ein Temperaturkonzen- 

 tration-Koordinatensystem ein, so erhalt man 

 ein Diagramm von der Form der Figur 3, 

 das die Verhaltnisse fiir das System Zink- 

 Cadmium darstellt. 



Die Verbindungslinien der Knickpunkte 

 steigen von den Schmelzpunkten der reinen 



1 



Ze/f 



Fig. 2. 



450 

 400 

 350 

 300 

 250 

 200 



SchmelzFluss 



Schmelze + Zn.Krisralle 



Eut'ekrikum 



tln.Krisralle 



Eufekrikum 

 Cd Krisfalle 



450 

 400 

 350 

 300 

 250 

 200 



10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %Cd. 

 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Zn. 



Fig. 3. 



Stoffe herab, bis sie sich bei einer bestimmten 

 Konzentration schneiden. Der Schnitt- 

 punkt heiBt der eutektische Punkt, die 

 Legierung von der entsprechenden Kon- 

 zentration die eutektische Legierung. 

 Die Verbindungslinie der Haltepunkte 

 ist eine Gerade, die parallel zur Konzen- 

 trationsachse durch den eutektischen Punkt 

 geht, sie wird als die eutektische Linie 



Der Verlauf der Abkiihlung erfolgt bei bezeichnet und brmgt zum Ausdruck, daB 

 einem reinen Stoff bekanntlich in der Weise, alle Gemische erst bei der entektischen lem- 

 daB bis zu einem bestimmten Punkt ein peratur volhg erstarren. 



